1887.] 



OM KUNSTIG DANNELSE AE GLIMMER. 



35 



Slagger, forende tetragonalt, ikke Ah 3 -holdigt kalksilikat. 





PVTTT 

 Kj V 111 



prv 



PY 



pyr 



PYTT 



Si0. 2 



46.32 



46.86 



45.92 



45.15 



43.85 



Ak O z 



4.57 



6.92 



6.50 



5.14 



8.34 



Ca 



34.05 



33.37 



31.85 



36.85 



35.00 



Mg 



10.25 



9.70 



7.82 



10.26 



7.81 



MnO 



2.68 



1.11 



5.31 



2.24 



2.43 



Fe 



0.52 



89 



2.85 



0.29 



0.90 



CaS 



0.76 



0.96 









Sum 



99.15 



99.81 



100.25 



99.93 



98.33 



Surstofforhold 



1.48 



1.46 



1.42 



1.37 



1.32 



Foriuden vi gaar over til nøiere i detaillen at granske de 

 chemiske betingelser, hvorpaa glimmerdaimelsen beror, skal vi 

 kaste et blik paa relationen mellem den chemiske sammensætning 

 af de oprindelige smeltemasser, hvori vort mineral konstitueres, 

 og den sig udsondrende glimmer. 



De 5 glimmerslagger fra Kafveltorp 

 og Garpenberg viser: 



Den udsondrede 

 glimmer (af slag- 

 stuf no. I): 



Si0 2 



40.9-46.7 



42.2 



Al 2 B 



8.6— 9.6 (å 13.7) 



11.9 



FeO 



6.6-17.7 



4.5 



CaO 



13.3-21.1 



2.3 



MgO 



9.4—18.3 



22.9 



K 2 (med Na 2 0) 



(ca 3.5-5.0) 



(ca. 12.5—13.0) 



Da magnesiaglimmeren i de evrige stuffer ikke kan afvige 

 i nogen principiel grad fra den her meddelte analyse. — idet 

 variationerne fornemmelig vil være indskrænkede til uvæsentlige 

 forandringer i forholdet mellem Mg og Fe 0, — kan vi drage 

 felgende slutninger: 



Ved udkrystallationen vil 

 Si 02-gehalten holde sig nogenlunde uforandret. 



3* 



